Erstarrungskurven einiger Silikatschmelzen. 



597 



o 



D 

 «5 

 S-i 



> 



Mengen- 

 verhältnis 



Krystallisationsprodukte 



Glas 



Labra- 

 dor 



Diopsid 



Schmelzpunkte 



Erweichungs- 

 punkte 



Schmelzpunkte 



Ai 



Ag 



^3 



^4 



T, 



T2 



1 



2 

 3 



4 

 5 

 

 7 

 8 

 9 



10 



20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 



90 



80 

 70 

 60 

 50 

 40 

 30 

 20 

 10 



1245° 



1250 



1240 



1240 



1240 



1245 



1250 



1240 



1235 



1285° 



1295 



1285 



1290 



1280 



1295 



1295 



1290 



1275 



1135° 



1130 



1130 



1135 



1140 



1135 



1130 



1125 



1120 



1075° 



1070 



1050 



1060 



1075 



1075 



1065 



1075 



1080 



1215° 



1235 



1200 



1175 



1200 



1210 



1200 



1205 



1210 



1250° 



1295 



1240 



1210 



1230 



1235 



1240 



1245 



1230 



Eine helle Grundmasse, bestehend aus Glas, enthält der 

 Hauptsache nach kleine Diopsidnädelchen, zwischen welchen 

 oft ganz regellos Labradorkrystalle eingebettet liegen. Die 

 Schmelze des Versuches 4 zeigt an einigen Stellen eine der 

 mikropoikilitischen Struktur ähnliche Verwachsung, welche 

 wir in den anderen Schliffen nicht finden (Taf. I, Fig. 5). 



Als Ausscheidungsprodukte treten in den Schmelzen 

 auf: Augit, Labrador, Diopsid und Glas, Nur bei über- 

 wiegendem Auftreten des Labradors kam die andere Kom- 

 ponente nicht zur Ausscheidung (Versuch 8 und 9). Die Di- 

 opside haben teilweise Tonerde und Na aufgenommen; letzteres 

 wurde durch Prüfung mit Uranylacetat festgestellt. Es ent- 

 standen also auch in dieser Reihe Augite, welche sich sehr 

 häufig als Einschlußprodukt großer Plagioklaskrystalle vor- 

 finden. Merkwürdig ist, daß bei den Versuchen mit natürlichem 

 Diopsid der Augit immer entstand, während er hier nur in 

 geringer Menge zur Ausscheidung kam, in vielen Schliffen 

 sogar ganz fehlt. Die Ursache hierfür liegt wohl in der ver- 

 schiedenen chemischen Zusammensetzung des natürlichen und 

 künstlichen Diopsids; der Fe-haltige hedenbergitartige Pyroxen 



